Veselglas Skyfverf - Haisan Water Park Toerusting Ontwerp
Om die oppervlak toestand van FRP produkte te verbeter en te verfraai en die waarde van die produkte te verbeter en te verseker dat die binneste glasstaal nie geërodeer word om die lewensduur van die produkte te verleng nie, maak ons ​​gewoonlik die werkoppervlak van die produk in 'n laag hars met 'n hoë harsinhoud met pigmentpasta (kleurpasta). Dit kan suiwer hars wees of versterk word met oppervlak vilt. Die kleeflaag word gel jas genoem (ook bekend as die oppervlaklaag of dekoratiewe laag). Produksie kwaliteit van gel jas sal direk op die kwaliteit van die produk en die eksterne weerstand, waterweerstand en chemiese weerstand van erosie, ensovoorts. Die volgende punte moet dus aandag geniet wanneer die coating bespuit of verf word.
(1) Wanneer die pigment gebruik word, sal die mengsel nie uniform wees nie, en dit sal op die oppervlak van die produk produseer, wat nie net die voorkoms beïnvloed nie, maar ook die fisiese eienskappe daarvan verminder. Vir hierdie doel moet meganiese roering so veel as moontlik gebruik word, en dit is die beste om 'n mengmasjien te gebruik wat nie 'n draaikolk produseer om gemengde lug te vermy nie.
(2) Die jas kan gespuit word met 'n kwas of 'n spesiale spuitpistool. Die spuit moet bygevoeg word met 5 ~ 7 persent van die styreen om die viskositeit van die hars en die verdampingsverlies van styreen tydens die spuitproses aan te pas.
(3) Die dikte van die laag sal presies beheer word tussen 0.3 en o. 5 mm, wat normaalweg die kwaliteit van gel per eenheidsarea gebruik om te beheer - die hoeveelheid gel van 350 ~ 550 g / ㎡, kan die dikte van bogenoemde vereistes bereik.
Die dikte van die laag moet geskik wees, nie te dun of te dik nie. As die laag te dun is, kan dit nie heeltemal styf nie, en die veselglasvesel op die agterkant van die gel is maklik om blootgestel te word, wat die voorkomskwaliteit beïnvloed, en dit sal nie die glasstaalprodukte kan verfraai en beskerm nie. As die laag te dik is, is dit maklik om te kraak, om nie die impak te weerstaan ​​nie, veral die impak van die terugkeer van die produk. Dit is ook maklik om te kraak in die proses van stroping, omdat die oppervlak se verhardingsnelheid anders is, wat die spanning in die hars veroorsaak.
(4) Die gom moet eweredig geborsel word en vermy die plaaslike ophoping van gels.
(5) Die stollingsgraad van die laag moet goed bemeester word.
Die beste manier om te kyk of die gellaag genees is, is om die oppervlak van die laag te raak met 'n paar skoon vingers. As dit 'n bietjie taai voel, is dit duidelik dat die gomlaag basies genees is, en dan kan die volgende plakbewerking uitgevoer word om die integriteit van die laaglaag en ruglaag te verseker.